220 0. Mügge, Ueber die Plasticität der Eiskrystalle. 



Fig. 2. Stab von 1 qcm Querschnitt, mit 5 kg etwa 2 Stunden 

 belastet. 



Fig. 3. Es hat in Folge Senkung der einen Tragleiste fast 

 Abschiebung längs OP (0001) stattgefunden. 



Fig. 4. Ebenfalls in Folge Senkung der einen Tragieiste hat 

 auch wirkliche Biegung stattgefunden, und zwar um etwa 25°. Die 

 Grenze der beiden. Theile verläuft durch die dünnste Stelle des 

 Stabes; rechts und links davon löscht jeder Theil völlig homogen aus. 



Fig. 5. Aus dem Stab war das untere Stück ganz herausgedrängt, 

 es fand sich (wie öfter) festgefroren an der Gewichtsschnur ; es trug 

 rechts noch einen langen schmalen Zapfen, entsprechend dem auf 

 der linken Seite an den Theil des Stabes links angewachsenen ; dieser 

 ist leider abgebrochen, aber durch den breiten Strich angedeutet. 

 Er setzte sich an den kleinen zapfenförmigen Vorsprung des Stab- 

 theiles rechts an. Die Umrisse haben beim Befestigen auf der matten 

 Glastafel etwas gelitten. Wo an dem Theil links sich die schmale 

 Lamelle ansetzt, hat nach der optischen Untersuchung auch Biegung 

 des ersteren um etwa 20° stattgefunden. 



Die abgebildeten und eine Reihe anderer Stäbe sind alle 

 aus derselben Platte von möglichst benachbarten Stellen (etwa 

 innerhalb eines Quadratdecinieters) entnommen, indessen war 

 nicht festzustellen, ob sie (abgesehen von der parallelen Lage 

 der optischen Axen) auch sonst krystallographisch einheitlich 

 waren 1 , man konnte daher nicht erkennen, nach welchen 

 Richtungen die Translation erfolgte. Indessen wird aus dem 

 gleichen Verhalten aller Stäbchen, gleichgültig, ob die eine 

 oder andere ihrer Seitenflächen vertical gestellt war, schon 

 wahrscheinlich, dass das Eis Translationen nach allen Rich- 

 tungen in OP (0001), wenn auch mit verschiedener Leichtig- 

 keit, einzugehen vermag. 



Um darüber noch näheren Aufschluss zu erhalten, wurde 

 ein und derselbe, parallel der optischen Axe geschnittene Stab 

 an einer Stelle parallel der einen Seite, an einer anderen 

 parallel der anderen Seite, dann an zwei weiteren Stellen 



1 Es wurde versucht, die deformirten Stäbe in frierendem Wasser 

 weiter wachsen zu lassen, indessen schienen sie sich, nach der Kichtung 

 der anschliessenden Eisnadeln zu urtheilen, diesen gegenüber wie fremde 

 Körper zu verhalten. Auf die Oberfläche der benutzten Eistafel gebrachtes 

 Wasser fror mit dieser zu einer scheinbar einheitlichen Masse zusammen, 

 ohne krystallographische Umrisse zu verrathen. Auch Versuche, Atzfiguren 

 durch Wasser oder Salzlösungen oder deutliche TYNDALi/sche Schmelz- 

 figuren zu erhalten, waren nicht von Erfolg. 



